— 486 — 



trebbe darsi che questo massimo sia della stessa natura di quello trovato 

 nel successivo diagramma. Intanto sia per la sensibilità degli apparecchi di 

 misura adoperati, sia per la piccola differenza di temperatura tra il punto 

 massimo e il minimo, nessuna precisa conclusione si può trarre da questi 

 dati. Quello che è certo è che nessuno dei tipi di solfati doppi finora de- 

 scritti comparisce su questo diagramma. 



Le masse fuse hanno tutte un aspetto omogeneo. 

 Le curve descritte presentano quasi tutte tre punti di fermata, tranne 

 quelle del miscuglio con 71 % Na 2 S0 4 che ne presenta due: la tempera- 

 tura di cristallizzazione dell'eutettico e quella di trasformazione. Le curve 

 tra 71 % Na 2 S0 4 e Na 8 SO< puro hanno un primo punto corrispondente alla 

 cristallizzazione iniziale, un secondo alla temperatura di decomposizione delle 

 soluzioni solide, un terzo alla temperatura di trasformazione di Na 2 S0 4 . Le 

 altre curve presentano un primo punto di fermata corrispondente alla cristal- 

 lizzazione primaria di Ba SO,, un altro all'eutettico; ed un terzo alla tem- 

 peratura di trasformazione di Na 2 S0 4 . 



Nel diagramma descritto si distinguono i seguenti campi: 



a) campo d'esistenza della fase liquida omogenea; 



b) » d'equilibrio tra Ba S0 4 e fase liquida; ' 



c) » d'esistenza delle soluzioni solide; 



d) » d'equilibrio delle soluzioni solide c e a-Na 2 S0 4 -BaS0 4 • 



e) » d'esistenza di /?-Na 2 S0 4 Ba- S0 4 ; 



/) » d'equilibrio tra soluzioni solide c e /9-Na 2 S0 4 -Ba S0 4 . 

 < Sistema Ba S0 4 - K 2 S0 4 



I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella II e diagramma fig. 2. 



Tabella II. 



K,S<V/o 

 in peso 



Ba S0 4 

 in peso 



Mol. % 

 K 3 S0 4 



Mol. % 

 BaS0 4 



100 



0 



95 



5 



90 



10 



85 



15 



80 



20 



75 



25 



70 



30 



65 



35 



60 



40 



55 



45 



50 



50 



45 



55 



40 



60 



35 



65 



30 



70 



0 



100 



Tempera- 

 tura 

 iniziale 

 di 



cristalliz- 

 zazione 



Tempera- 

 tura 

 eutettica 



Tempera- 

 tura 

 di 



decompo- 

 sizione 

 delle 



soluzioni 

 solide 



Tempera- 

 tura 

 di 



trasforma- 

 zione 



0 



100 



1066° 







96,23 



3,77 



1075 







93,35 



6,65 



1080 





695» 



88,38 



11,62 



1075 





787 



82,28 



17,72 



1068 





850 



80,07 



19,93 



1055 





935 



75,76 



24,24 



1045 





1005 



71,33 



28,67 



1032 



1015° 





66,77 



33,23 





1015 





62,08 



37,92 



1040 



1015 





57,26 



42,74 



1070 



1015 





52,29 



47,71 



1090 



1020 





47,18 



52,82 



1125 



1020 





41,90 



.58,10 



1150 



1015 





36,50 



63,50 



1175 



1020 





0 



100 



(1345) | 







590° 



565 



565 



565 



565 



565 



570 



565 



565 



570 



565 



565 



565 



560 



